394 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
plus faible. Leurs fibres radiales sont très fines et à allongement optique 
positif (forme y), 
Les sphérolites de la première forme persistent quelques heures, ceux de 
la seconde passent habituellement à la forme stable æ au bout d’une heure 
environ. L'action de la chaleur provoque la transformation immédiate des 
deux modifications. 
Les propriétés optiques des sphérolites de la forme y sont très intéressantes. L'addi- 
tion d’une petite quantité de vert de méthyle ou de vert malachite les met bien en 
évidence. Il faut employer le chloroforme comme solvant. Examinés au microscope et 
en lumière naturelle, ces sphérolites, qui ont la forme d’une lentille plus ou moins 
aplatie, montrent au centre une tache grise enveloppée d’une zone plus claire entourée 
elle-même par la partie périphérique plus foncée. Observés avec le nicol inférieur 
dont la section principale est dans la direction NS, les secteurs NE et SO sont 
plus colorés que les deux autres, Si le nicol est placé au-dessus avec la même orienta- 
tion, ce sont les deux autres secteurs qui sont les plus colorés comme si le nicol avait 
tourné de 90°, Par conséquent, avec les deux nicols croisés, l'absorption de Ja lumière 
ne se fait que sur deux quadrants opposés. Si les sphérolites sont minces ou peu colo- 
rés, on observe en outre la croix noire dont les bras coïncident avec les sections prin- 
cipales des nicols; mais si les sphérolites sont épais ou plus colorés, les deux bras ne 
sont pas à angle droit, mais forment un angle aigu dans les secteurs absorbant la 
lumière. Pour qu’ils fassent un angle droit, il faut tourner l’un des nicols. Parfois la 
croix n’est pas visible à cause de la forte absorption de la lumière produite dans les 
deux secteurs par suite du polychroïsme. Ces sphérolites possèdent donc les propriétés 
des gouttes anisotropes de O. Lehmann (première position principale), propriétés dues 
à l’arrangement hélicoïdal des particules cristallines; du reste une plage contenant 
un grand nombre de ces sphérolites dont les dimensions ne dépassent pas ziy de milli- 
mètre de diamètre constitue un polariseur circulaire. 
Ce mode de production des cristaux liquides par évaporation d’une solu- 
tion permet de mesurer leurs indices à la température ordinaire. Il suffit de 
faire l’évaporation sur la face plane de la lentille demi-boule d’un réflec- 
tomètre. 
MINÉRALOGIE. — L'orientation des liquides anisotropes sur les cristaux. 
Note de M. F. Graxpsean, transmise par M. L. De Launay. 
L'orientation des liquides anisotropes sur leur phase solide cristallisée a 
été signalée par tous les observateurs; mais on la considérait comme une 
relation entre arrangements différents de molécules identiques. On consi- 
dérait même le plus souvent les deux orientations comme parallèles, la 
« direction des molécules ne changeant pas malgré la fusion », sans bien 
